128 aNALES DE HISTORIA NATURAL. (U) 



aliimina eu el vidrio. explica la formacion del mineral kaoli- 

 nico, por descomposicion de la pasta vitrea. 



Ateudieudo a que la pequeua cantidad de alumina eucon- 

 trada al ensayar cualitativamente la sustancia cristalina, pre- 

 cede indudablemente de una incompletaseparacion del vidrio, 

 en el que este sesquioxido se encuentra en bastante abundan- 

 cia, considerome autorizado para afirmar que aquella es un 

 silicato de cal puro . 6 sea un mineral de ig-ual composicion 

 quimica que la ^\'ollastonita. 



Esta deduccion lia sido confirmada plenamente por el seiior 

 Quiroga, el cual, para dilucidar la cuestion, ha tenido la bon- 

 dad de practicar unas interesautes investigaciones fundadas 

 en la desigual densidad de la meionita y de la Wollastouita. 

 Prepare, al efecto. un liquido de Tlioulet cuya densidad era 

 tal que se iba al fondo un cristal de WoUastonita de Capo di 

 Bove . imroducido en el. y flotaba perfectamente la meionita 

 de la Somma ^Napoles). Polvo, ni muy grueso, ni muy fino, 

 de la porcion blauca del vidrio de la Pisona , se fue al fondo 

 eu totalidad; y aumentando la conceutracion del liquido, tuvo 

 ocasion de observar que era todavia mas densa que la "^'ollas- 

 tonita de Capo di Bove. Por ultimo, preparando un liquido en 

 el que el polvo del material de la Pisona permanecia en equi- 

 librio, y hallando su densidad, encontro que el peso especitico 

 de esa sustancia, operando a 16,5° C, es 2,83, notando que el 

 vidrio es un poco mas denso que la parte cristalina. 



Todavia emprendio el Sr. Quiroga un estudio comparative 

 por la via micro-quimica, entre la citada WoUastonita, un 

 fragmento microscopico de los m^s cristalinos del producto de 

 la Pisona, y un cristalito muy puro de meionita. Siguiendo al 

 microscopio el proceso del ataque por el cicido clorhidrico di- 

 luido, noto que en los dos primeros la accion era identica: 

 produccion de silice gelatinosa, y mediante una gota de acido 

 sulfurico diluido, ayudando la reaccion con vapor de alcohol, 

 formacion de cristalitos de yeso, bien reconoscibles por sus ca- 

 racteristicas maclas. Con el cristal de meionita, no sucede lo 

 mismo, ni la silice separada es tan gelatinosa. ni se obtienen 

 los cristalillos de yeso con el acido sulfiirico; pero eu cambio, 

 se producen de alumbre, mediante el cloruro de potasio. Estos 

 ultimos cristales se obtienen tambien, en igual forma, en la 

 parte vitrea del material de la Pisona. lo cual confirma la 



